der niederrheinischen Gesellschaft zu Bonn. 29 
ihre natürlichen Gränzen zurückzuziehen, wodurch die ela¬ 
stische Spannung in dein Bleche oder Drahte aufgehoben 
wird. Aehnlich wie das fadige Stabeisen verhält sich auch 
das stahlartige körnige Stabeisen, doch treten bei dem¬ 
selben alle Veränderungen des Gestaltungszustandes in viel 
schwächerem Grade auf, weil dasselbe überhaupt härter 
ist und seine kleinsten Theilchen dem mechanischen Drucke 
schon einen grösseren Widerstand entgegensetzen und sich 
nicht, ohne dass der Zusammenhang zerrissen wird, so stark 
ausdehnen lassen, wie bei weichem, sehnigem Eisen. Für 
Stahl, welcher durch mechanischen Druck zu Stäben, Ble¬ 
chen oder Drähten verarbeitet worden ist, gilt dasselbe wie 
für körniges Stabeisen, nur in noch höherem Grade, indem 
die kleinsten Theilchen noch widerstandsfähiger und ela¬ 
stischer sind, und das Ausrecken des Stahles mehr auf einer 
Verschiebung seiner Theilchen, als auf ihrer starken Form- 
Veränderung beruht. Doch wird der Stahl gerade so wie 
weiches Eisen hart und in elastische Spannung versetzt, 
welche er nur durch Ausglühen und langsames Abkühlen 
verliert, indem der Gleichgewichts-Zustand in ihm hergestellt 
wird. Aber auch die Eigentümlichkeit des Stahles, dass 
er sich härte n und wieder w e i c h machen lässt, hängt 
mit einer Molecular-Veränderung zusammen, wie dadurch 
bewiesen wird, dass der Stahl bei dem Härten ein grösse¬ 
res Volumen annimmt und auch behält, also sein spec. Ge¬ 
wicht vermindert. Karsten fand bei dreiSorten von Roh¬ 
stahl die grösste Differenz zwischen dem weichen und ge¬ 
härteten Zustande zu 0,079 des spec. Gewichts, während 
Elsner bei Gussstahl die Differenzen zu 0,271 und 0,237 
fand. Die Härtung des Stahls geschieht also dadurch, dass 
er durch Erwärmung ausgedehnt und durch plötzliche Ab¬ 
kühlung in der Ausdehnung erhalten wird, wodurch die 
kleinsten Theilchen , welche das Bestreben haben, sich in 
ihr der Temperatur entsprechendes Volumen zusammenzu¬ 
ziehen, in elastischer Spannung verbleiben. Derselbe Effect, 
welcher bei dem gewalzten Eisen durch mechanische Ver¬ 
dichtung hervorgerufen wurde, wird also beim Stahl 
gerade durch eine künstlich erhaltene Ausdehnung be¬ 
wirkt und ist das Gegentheil von dem Vorgänge bei dem 
